I\iIiliclorts-Sl;jæi'pcnc i Espedalen, 387 



Udfal J. Under disse Omslændi{jliedcr maa derfor den nys- 

 nævnlc Proves Uesnllal, saavidl det bclræfTer Mal m ens 

 INikkelgcIiall, ansees (or nri(}li«t. 



For at ncliiiide I^lhkolmalmrns sande INikkolgelialt, 

 maallc altsaa nye Forsog- foreta.'jes, til hvilket Öiemed jeg; 

 i Sommer uk en ny Walm-Sendelsc fra Fspedalen. Mal- 

 men blev denne (lang: ikke pnkket og* vasket, men knuust 

 ved llj»-'lp af en Hammer og* det Knuste derpaa fiinrevet. 

 Af delte Pulver, hvis Vægl-Qvanlum omtrent udgjorde ^ 

 Ctr,, og' som iforveicn var hievet hiandet meget omhyg- 

 geligen, toges den fornödne Qvanlitet til den metallurgi- 

 ske Undersögelse, som Bergstudercndc Tönsager under 

 min Veiledning udförle i det metallurgiske Laboratorium 

 cfter den för angivne Methode. Ved lo Analyser, af hvil- 

 ken den ene foretoges med 4 Grm. og den anden med 3 

 Grm. Malmpulver, fik han den ene Gang en I^ikkelgehalt 

 af 2,176 Proeent , og den anden Gang af 2,151 Procent, 

 og cfter Fraskillelse af en liden forurenendc Portion Man- 

 gan og Talk en midlere Gehalt af 2^042 Procent ^)» 



>) Analysens hele Resultat var, at Nikkelmalmen i (jjonnemsnidt 

 hcstaaer af; 



Jern 29,56 



rSikkel . » . . 2,01 



Kobber « , « » 1,48 



Ü op I öst Bjcr^jart ♦ 44,64 

 De manglende 22,28 Procent bcstaac i Svovl og opliisl 

 Bjcrgart« At en Deel af Jernet ogsaa horer til den sidste, 

 har jeg allerede för anmerket, Det fremgaacr af dette Resul- 

 tat, at det egentlige Ertspulver (Blandingen af Jernnikkelkiis 

 og nikkelholdig Magnetkiis) denne Gang har indeholdt lidt 

 mere Nikkel end ved den förste, af mig udforte Undersögelse, 

 nemlig omtrent 5 Proeent' istedelfor 4 Procent» Der maa 

 altsaa have været lidt mere Jernnikkelkiis tilstede* 



